102 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



pequeña cantidad de goma que se disuelve pasa inmediatamente en 

 el líquido de lavaje, el cual se continiia hasta que una gota del líqui- 

 do filtrado no manche el papel. 



El residuo se seca á la estufa, se deja enfriar y se pesa. La dife- 

 rencia de peso con la muestra tomada para el ensayo, representa el 

 aceite disuelto. 



Cuando se desea efectuar más rápidamente la disolución del aceite 

 se agrega primeramente á la pintura 25 á 30 centímetros cúbicos de 

 éter y se calienta á bañomaría hasta la disolución del aceite; luego 

 se agrega una porción menor de alcohol, se deja depositar y se filtra- 

 y lava en la forma indicada anteriormente. 



Á continuación pueden verse algunos análisis de pinturas en las 

 cuales la determinación del aceite ha sido efectuada por el procedi- 

 miento indicado, colocando en algunos casos, también el dato obte- 

 nido por calcinación de las pinturas. 



PINTURAS BLANCO ZINC 



I. Pérdida por calcinación (por ciento). 22.824 



Por ciento 



Aceite secante 21 . 359 



Óxido de zinc 18 . 625 



Sulfato de bario 54. 388 



Hidrógeno sulfurado 1 . 226 



Oxido de zinc 2 . 453 



— de plomo 1.322 



Anhidrido carbónico 0. 174 



Agua de combinación . 035 



Óxido férrico 0.239 



99.821 



II. Pérdida por calcinación (por ciento) 11 .610 



Por ciento 



Aceite secante 10 . 917 



Sulfato de bario 11 . 838 



Óxido de zinc. . 73.090 



/ — de plomo 3.216 



] Anhidrido carbónico . 423 



V Agua de combinación . 087 



Hidrógeno sulfurado . 044 



Óxido de zinc 0.092 



-- férrico. vestigios 



— calcico , v estigios 



99.707 



